330 , 
Muffeln etc.) durch Oxydation der zuweilen durch kleine in diesen Gefässen be- 
findlichen Risse oder Löcher, in geringer Menge austreiender Zinkdämpfe sowie 
auch beim Verschmelzen von Eisenerzen auf Roheisen, die nicht frei von Zink 
sind, in den Rissen, Spalten oder kleinen Höhlungen schadhaft gewordener Rast- 
steine der Hochöfen ebenfalls durch Oxydation frei gewordener Zinkdämpfe ge- 
bildet wird. An einem Exemplare von der Borbecker Zinkhütte sind die rein 
ausgebildeten Krystalle von Hirsekorngrösse, hexagonale Prismen theils mit he- 
xagonalen, iheils mit dibexagonalen Pyramidoedern zugespitzt und mit der Ba- 
sis abgesiumpft, ähnlich dem Beryli. (Ebenda 123.) 
Derselbe, über im Kupferstein vorkommende Ausschei- 
dung metallischen Kupfers im haar- und drahtförmigen Zu- 
stande. — Wenn die Oxyde des Kupfers bei hinreichend hoher Tempera- 
tur mit Halbschwefelkupfer in Berührung kommen, geben sie Veranlassung zu 
einer gegenseitigen Zersetzung in schweflige Säure und metallisches Kupfer und 
wenn flüssiger Kupferstein mit ebenfalls flüssiger Schlacke bedeckt ist, die ziem- 
lich viel Kupferoxydul enthält, wird metallisches Kupfer gebildet und in fein 
zertheillem Zustande in Kupfersteinmasse übergeführ. Da man nun nach dem 
Abstechen eines solchen Kupfersteines und nachdem derselbe in grössere Mas- 
sen erkaltet ist, beim Zerschlagen in Stücken, in kleinen Höhlungen die wie 
Blasenräume erscheinen, oft draht- oder haarförmig ausgeschiedene Kupfertheile 
wahrnimmt: so betrachtet man diese auch gewöhnlich als ein Product der ge- 
genseitigen Zersetzung von Schwefelkupfer und Kupferoxydul. Wenn sich aber 
dasselbe Phänomen auch zuweilen bei Kupfersteinen von höherem und niederem 
Kupfergehalte zeigt, wo eine derartige gegenseilige Zerselzung nicht Statt ge- 
funden hat, wie erklärt es sich dann? Schmelzversuche im Kleinen zeigen, 
dass Kupferstein von blaulich schwarzer Farbe, der aus nCu2S und FeS besteht, 
während der Schmelzung noch eine kleine Menge metallischen Kupfers aufzu- 
nehmen vermag, die er auch bei schnellen Erstarren nicht wieder ausscheidet, 
aber auf seinem ziemlich grobkörnigeu Bruche eine graue Farbe zeigt. Nach 
langsamen Erkalten im Schmelztiegel dagegen erscheint beim Zerschlagen wie- 
der der ursprünglich blaulich schwarze Bruch und kleine Höhlungen deren Gränz- 
flächen mit Zähnchen von metallischen Kupfer besetzt sind. Die Ursache hier- 
von liegt darin , dass während des Schmelzens des Kupfersteines das Einfach- 
schwefeleisen einen Theil seines Schwefelgehaltes an das Kupfer abgibt, dieses 
in Halbschwefelkupfer und sich selbst in Halbschwefeleisen umwandelt und dass 
dabei eine Verbindung von Cu2S und Fe2S entsteht, die in flüssigem Zustande 
bei einem gewissen Temperaturgrade sowie auch bei schnellem Erkalten sich 
nicht verändert, dass aber wenn die Abkühlung langsam geschieht in Folge der 
Verwandtschaft des Halbschwefelkupfers zum Einfachschwefeleisen übergeht und 
die dabei frei werdenden metallischen Kupfertheile, während die ursprünglich 
wieder hergestellte Verbindung von Halbschwefelkupfer und Einfachschwefeleisen 
sich nach aussen zusammenzieht, in die dabei entstehenden kleinen Höhlungen 
gedrängt werden. Dergleichen Höhlungen entstehen weniger durch Gase oder 
Dämpfe als hauptsächlich dadurch dass die bereits erstarrte Rinde der im Er- 
kalten befindlichen Kupfersteinmasse einen Raum begrenzt, welcher etwas grös- 
ser ist als der den der noch flüssige Kupferstein beim Erstarren bedarf, Diese 
Erklärung auf die Erscheinung in der Natur im Grossen angewendet ist zuerst 
zu berücksichtigen wie der Kupferstein überhaupt zusammengesetzt sein kann, 
Im Wesentlichen besteht der reiche Kupferstein aus nCu2S,FeS, der mittelreiche 
aus Cu2S,FeS, der arme aus Kupferstein von nCu2S,FeS mit Rohstein von Fe2S, 
FeSO , oder aus Cu2S,Fe2S+FeS0. Alle diese Verbindungen können. langsam 
erkalten ohne Kupfer auszuscheiden. Wird aber bei der Erzeugung des Kupfer- 
steines durch den Schmelzprocess ein Ueberschuss von Fe2S gebildet: so än- 
dert sich dieses bei langsamer Abkühlung des Kupfersteines auf Kosten des 
Cu2S entweder vollkommen in FeS um, wenn der Gehalt an Kupfer hoch ist, 
oder es entsteht nur eine Verbindung von Fe2S,FeS, wenn der Gehalt an Kupfer 
geringer ist, während in beiden Fällen sich Kupfer metallisch ausscheidet. Da 
nun dieses in Folge der Contraction des von Aussen nach innen erstarrenden 
